44 



nicht mit der in Lösung gegangenen Substanzmenge. Bei 

 der Cellulose aus Lupinenschalen z. B. hatte sich der Xylan- 

 gehalt um 4,25 verringert, während der Substanzverlust 10,34°/ 

 betrug. Desgleichen aus der Buchenholzcellulose. Hier hatte 

 sich der Xylangehalt um 6,3 °/ vermindert, während beim 

 Behandeln mit 5procentiger kalter Natronlauge 17,38°/ in 

 Lösung gingen. 



Noch stärker als durch 5procentige Lauge werden die 

 Cellulosen durch lOprocentige angegriffen, wie aus nach- 

 stehenden Zahlen ersichtlich ist. 



Cellulose aus 



Lupinenschalen 

 Buchenholz 

 Tannenholz . 



Verlust. 



37,07 o ; 

 31,01 °!o 



45,05 °f 



Diese Resultate stimmen mit denjenigen Koch's') und 

 Hoffmei st er 's 2 ) überein. Der Erstere fand, class Cellulose 

 aus Eichenholz bei Behandlung mit iOprocentiger Lauge einen 

 Verlust von 40,4 °/ , einer Cellulose aus Wachholderholz einen 

 Verlust von 43,22 °/ erlitten. Weitere Versuche führten ihn 

 aber zur Schlussfolgerung, dass nur nach vorhergegangener 

 Behandlung mit F.Schulze' schem Reagenz die Cellulose durch 

 Laugen stark angegriffen wird. 



Auch Hoffmeister gibt an, dass die Cellulose, welche 

 nach seinem Verfahren (Behandlung der fein zerkleinerten 

 Pflanzenbestandtheile mit Salzsäure vom spec. Gew. 1,05 und 

 Kaliumchlorat) dargestellt ist, erst durch diese Behandlung theil- 

 weise in verdünnter Natronlauge löslich wird. 



Analytische Belege. 



Einwirkung von l7 4 procentiger Schwefelsäure 

 auf Cellulose aus: 



1. Tannenholz, a) 2,5000 gr. verloren beim Trocknen 

 0,1 1 12 gr. b) 2,5000 gr. verloren durch l7 4 procentige Schwefel- 



x ) Pharmaceut. Zeitschrift f. Russland, Jahrg. 25, No. 38—46. 

 2 ) Landwirth. Jahrbücher, Bd. 17, S. 239-266. 



